## Perbandingan Nilai Kekuatan Tarik Komposit Menggunakan Metode Hand Lay Up Dan Metode Vari
Lega Putri Utami 1 , Delovita Ginting 2 , Ahmad Kafrawi Nasution 3 dan Budi Istana 4 1,3,4 Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Riau 2 Program Studi Fisika, Fakultas MIPA dan Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Riau
Email : legaputri@umri.ac.id

## Abstrak
Beberapa  metode  pembuatan  bahan/material  komposit  antara  lain    adalah  Metode Vacuum  Assited  Resin Infunsion (VARI)  dan Metode Hand Lay up . Tujuan penelitian ini adalah membandingkan nilai kekuatan tarik material komposit yang dibuat dengan menggunakan metode hand lay up dan VARI. Jenis serat yang dijadikan sebagai bahan komposit adalah serat pelepah sawit dan matrik yang digunakan polyester resin. Komposit yang diperkuat dengan pelepah sawit dicetak dengan menggunakan metode hand lay up dan VARI. Hasil penelitian menunjukkan nilai kekuatan tarik komposit dengan metode hand lay up sebesar 27,37 MPa dan kekuatan tarik komposit menggunakan metode VARI 28,40 MPa. Dari hasil penelitian di dapatkan perbedaan nilai  kekuatan tarik dari kedua metode tersebut.
Kata kunci: Komposit, metode hand lay up, metode VARI, Kekuatan Tarik

## Abstract
Some Types of the method of making composite materials are the Vacuum Assited Resin Infusion (VARI) Method and the Hand Lay Up Method. The purpose of this study was to compare the tensile strength of composite materials made  using  the  hand  lay  up  and  VARI  methods.  The  types  of fibers  used  as composite  materials  are palm  frond fibers and matrices used in polyester resin. Composites reinforced with palm fronds are printed using the hand lay up and VARI methods. The results showed the value of composite tensile strength with the hand lay up method of 27.37 MPa and composite tensile strength using the VARI method of 28.40 MPa. From the results of the study, the differences in the tensile strength values of the two methods were obtained.
Keywords: Composite, hand lay up method, VARI method, tensile strength

## PENDAHULUAN
Penggunaan  bahan  komposit    sebagai  alternatif  pengganti  bahan  logam  dalam  bidang  rekayasa  sudah semakin  meluas,  yang  tidak  hanya  sebagai  panel  di  bidang  transportasi    tetapi  juga  menambah  pada bidang  lainnya  seperti  property  dan  arsitektur.  Hal  ini  dikarenakan  oleh  adanya  keuntungan  bahan komposit seperti konstruksi menjadi lebih ringan, tahan korosi  dan kekuatannya dapat didesain sesuai dengan arah pembebanan. Saat ini ada beberapa metode pembuatan bahan/material komposit yang telah dikembangkan, salah satunya adalah Vacuum Assisted Resin Infusion (VARI). Metode Vacuum Assited Resin Infunsion (VARI)  merupakan  metode  yang  memanfaatkan  perbedaan  tekanan  dari  pompa  vakum (Prayoga, 2013).  Perbedaan tekanan ini akan  menghisap resin dan masuk  ke dalam cetakan lalu  resin akan  mengisi  ruang  antar  serat  yang  sudah  tersusun  hingga  memenuhi  cetakan  sehingga  membentuk material  komposit.  Sistem  kontrol  tekanan  vakum  pada  metode  VARI  menghasilkan  produk  komposit yang lebih baik daripada menggunakan metode hand lay up ( Refiadi, dkk 2015)
Selain itu, proses VARI dapat mengurangi efek pengotoran yang banyak terjadi pada proses hand lay up dan  menimbulkan  kurang  optimalnya  sifat  material  komposit  (Goren,  2008).  Metode Vacuum  Assisted Resin Infusion (VARI) sangat membantu dalam memperbaiki kualitas material . Penelitian ini bermaksud membandingkan kekuatan tarik komposit   yang dibuat dengan menggunakan  metode hand lay up dan VARI.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  Laboratorium  Proses  Produksi  dan  Laboratorium  material  Universitas Muhammadiyah  Riau.  Jenis  Penelitan adalah  penelitian  eksperimen.  Serat yang digunakan adalah  serat pelepah sawit yang dibuat menggunakan dua metode pembuatan yaitu hand lay up dan VARI. Spesimen pengujian tarik menggunakan standar ASTM D 3039.
ALAT DAN BAHAN
1. Alat VARI
2. Cetakan kaca
3. Serat pelepah sawit
4. Polyester resin dan katalis MEKPO
5. Mirror graze
Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari penelitian di peroleh papan komposit dengan 2 metode pembuatan yaitu metode hand lay up dan menggunakan  metode  VARI.  Papan  komposit  dibuat  spesimen  pengujian  tarik  menggunakan  standar ASTM D3037. Dari pengujian tarik diperoleh data seperti gambar 2.
Gambar 2. Perbandingan kekuatan tarik menggunakan metode hand lay up dan VARI.
Dari  Gambar  2  dapat  dilihat  kekuatan  tarik  spesimen    komposit  menggunakan  metode  hand  lay  up  di peroleh nilai sebesar 27,8 MPa. Sebaliknya metode pembuatan komposit  menggunakan VARI  diperoleh
27,5 27,6 27,7 27,8 27,9 28 28,1 28,2 28,3 28,4 28,5 hand lay up VARI KE KUA TA N TA R IK ( M Pa) Perbandingan Kekuatan Tarik METODE PEMBUATAN
nilai kekuatan tarik 28,4. Hal ini menunjukkan kekuatan tarik komposit  dengan metode VARI  memiliki nilai kekuatan tarik yang lebih tinggi dibandingkan metode hand lay up.

## KESIMPULAN
Dari  Penelitian  yang  telah  dilakukan  dapat  diambil  kesimpulan  nilai  kekuatan  tarik  komposit menggunakan metode VARI lebih tinggi dibandingkan dengan metode VARI

## UCAPAN TERIMAKASIH
Terimakasih kepada RISTEKDIKTI yang telah mendanai penelitian ini. LP2M Universitas Muhammadiyah Riau yang sudah memfasilitasi dan membantu administrasi yang berhubungan dengan penelitian ini

## DAFTAR PUSTAKA
Callister. 2010. Material Science And Engineering : An Introduction. New York: John Wiley & Sons, Inc Febrianto, S, 2011. Penggunaan Metode Vacuum Assisted Resin Infusion Pada Bahan Uji Komposit Sandwich Untuk Aplikasi Kapal Bersayap Wise-8 Depok Universitas Indonesia.
Prayoga,  Aditya,  2013. Pembuatan  Propeler  Blade  Komposit  Ijuk – Resin  Untuk  Turbin  Mikro  Hidro Kapasitas 550W dengan Teknik   Vacuum Asisted Resin Infusion. Skripsi, Teknik Mesin Universitas Pasundan.
Refiadi  Gunawan,  2005. Pembuatan  Material  Komposit  dengan  Metode  Vacuum  Asisted  Resin  Infusion.
Berita Teknologi dan Barang Teknik No 19/2005.